Държавен вестник, бр. 40, 2004 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  40
Раздел V
Предни стъкла от обикновено пластово стъкло
1. Определяне на типа
Предните стъкла от обикновено пластово стъкло
принадлежат към различни типове, ако се различават
поне по една от следващите основни или вторични ха-
рактеристики.
1.1. Основните характеристики са:
1.1.1. търговското наименование или марка;
1.1.2. формата и размерите (за целите при изпитва-
ния на механични характеристики и устойчивост на
околната среда предните стъкла от обикновено пласто-
во стъкло се приемат, че са от една група, независимо
от формата и размерите им);
1.1.3. броят на слоевете на стъклото;
1.1.4. номиналната дебелина “е” на предното стък-
ло—допуска се отклонение от ± 0,2 n mm от производи-
теля от номиналната стойност (където n е броят на
слоевете на предното стъкло);
1.1.5. номиналната дебелина на междинния слой или
слоеве;
1.1.6. видът и типът на междинния слой или слоеве
(напр. ПВБ или друг материал от пластмаса на меж-
динния слой или слоеве).
1.2. Вторичните характеристики са:
1.2.1. видът на материала (полирано, флоат, листо-
во стъкло);
1.2.2. оцветяването (пълно или частично) на меж-
динния слой или слоеве (безцветни или оцветени);
1.2.3. оцветяването на стъклото(безцветно или оц-
ветено);
1.2.4. вградените или липсата на проводници;
1.2.5. вградените или липсата на затъмнителни ленти.
2. Основна информация
2.1. Изпитванията при предните стъкла от обикно-
вено пластово стъкло, различни от изпитванията на
безопасност при удар с глава (т. 3.2), и изпитванията на
оптичните характеристики се провеждат върху плоски
проби, които са отрязани от действителни предни стък-
ла или са изработени специално за целта. От друга стра-
на, изпитваните проби трябва във всяко отношение стро-
го да представят произвежданите предни стъкла, за
които се търси одобрение на типа на компонент.
2.2. Преди всяко изпитване пробата се съхранява не
по-малко от четири часа при температура от 23 ± 2° С.
Изпитванията се започват, колкото се може по-бързо,
след като изпитваните проби се извадят от съда, в кой-
то са били съхранявани.
3. Изпитване на безопасност при удар с глава
3.1. Показатели на сложност на вторичните харак-
теристики
 Не са включени вторични характеристики.
3.2. Изпитване на безопасност при удар с глава на
цели предни стъкла
3.2.1. Брой на образците
Изпитват се четири образеца с най-малката разгъ-
ната площ и четири образеца с най-голямата разгъната
площ от сериите, избрани в съответствие с изисквани-
ята на раздел ХII.
3.2.2. Метод на изпитването
3.2.2.1. Използва се описаният в т. 3.3.2 на раздел II
метод.
3.2.2.2. Височината на падане е 1,5 m +0/-5 mm.
3.2.3. Тълкуване на резултатите
3.2.3.1. Приема се, че изпитването е със задоволите-
лен резултат, ако са изпълнени условията:
3.2.3.1.1. счупванията на образеца показват много-
бройни, кръгообразни пукнатини, центрирани прибли-
зително около точката на удар, като пукнатините, кои-
то са най-близки до точката на удар, са на не повече от
80 mm от нея;
3.2.3.1.2. слоевете на стъклото остават слепени към
пластичния материал на междинния слой, допускат се
едно или повече частични отлепвания от междинния
слой на разстояние не по-малко от 4 mm едно от друго,
от една и съща страна, извън окръжност с диаметър
60 mm и с център точката на удара;
3.2.3.1.3. от страната на удара:
3.2.3.1.3.1. междинният слой да не остава непокрит
на площ, по-голяма от 20 cm2;
3.2.3.1.3.2. допуска се разкъсване на междинния слой
до 35 mm.
3.2.3.2. Серия от образци, предоставени за одобре-
ние на типа на компонент, се смятат за задоволителни
от гледна точка на изпитването на безопасност при удар
с глава, ако е изпълнено едно от условията:
3.2.3.2.1. всичките изпитвания са дали задоволите-
лен резултат;
3.2.3.2.2. при изпитване, дало незадоволителен ре-
зултат, са проведени поредица от последващи изпитва-
ния върху нова серия от образци и са получени задово-
лителни резултати.
3.3. Изпитване на безопасност при удар с глава на
плоски проби
3.3.1. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитването са шест плоски проби
(1100 Ч 500) +5/-2 mm.
3.3.2. Метод на изпитването
3.3.2.1. Използва се методът, посочен в т. 3.3.1 на
раздел II.
3.3.2.2. Височината на падане е 4 m +25/-0 mm.
3.3.3. Тълкуване на резултатите
3.3.3.1. Смята се, че изпитването е дало задоволите-
лен резултат, ако са изпълнени условията:
3.3.3.1.1. изпитваната проба не издържа и се чупи на
многобройни, кръгообразни пукнатини, центрирани
приблизително около точката на удар;
3.3.3.1.2. допускат се разкъсвания на междинния слой
при условие, че главата на манекена не преминава през
изпитваната проба;
3.3.3.1.3. няма големи фрагменти, отделени от меж-
динния слой.
3.3.3.2. Серия от изпитвани проби, предоставени
за одобрение на типа на компонент, се смятат за за-
доволителни от гледна точка на изпитването на без-
опасност при удар с глава, ако е изпълнено едно от
условията:
3.3.3.2.1. всичките изпитвания са дали задоволите-
лен резултат;
3.3.3.2.2. при изпитване, дало незадоволителен ре-
зултат, са проведени поредица от последващи изпитва-
ния върху нова серия от образци и са получени задово-
лителни резултати.
4. Изпитване на механично съпротивление
4.1. Показатели на сложност на вторичните харак-
теристики
Не са включени вторични характеристики.
4.2. Изпитване със сфера 2260 g
4.2.1. Брой на изпитваните проби
Предмет на изпитването са шест квадратни проби
със страна 300 +10/-0 mm.
4.2.2. Метод на изпитването
4.2.2.1. Използва се описаният в т. 2.2 на раздел II
метод.
4.2.2.2. Височината на падане (от долната страна на
сферата до най-високата повърхнина на изпитваната
проба) е 4 m +25/-0 mm.
4.2.3. Представяне на резултатите
4.2.3.1. Приема се, че изпитването дава задоволи-
телни резултати, ако сферата не преминава през стък-
лото до 5 s от момента на удара.
4.2.3.2. Серия от изпитвани проби, предоставена за
одобрение на типа на компонент, се смята за задоволи-
телна от гледна точка на изпитването със сфера 2260 g,
ако едно от следващите две условия е изпълнено:
4.2.3.2.1. всички изпитвания са дали задоволителен
резултат;
4.2.3.2.2. при изпитване, дало незадоволителен ре-
зултат, са проведени поредица от последващи изпитва-
ния върху нова серия от образци и са получени задово-
лителни резултати.